586 



2. Analyse des in Salzsäure unlöslichen T heiles. 



Bei der qualitativen Untersuchung wurden gefunden : Kalk, 

 Thonerde, Kieselsäure, dann Spuren von Mangan, Eisenoxyd und 

 Schwefelsäure. Ferner zeigte es sich, dass der Kalkstein nicht un- 

 beträchtliche Mengen von Bitumen enthält. 



Die bei der quantitativen Analyse nach dem Aufschliessen mit 

 kohlensaurem Natron erhaltenen Daten sind: 



I. 0*8360 Grammen des in Salzsäure unlöslichen Theiles, 

 gaben nach dem Trocknen bei lOO" C: 



Kieselsäure • 7750 Grammen 



Thonerde 0'0406 „ 



Kohlensauren Kalk . . . 0"0352 „ 



IL 0*5782 Grammen des unlöslichen TheiJes gaben 0*5332 

 Grammen Kieselsäure. 



Hiernach sind in lOOTheilen des Kalksteines als in Salzsäure 

 unlöslich vorhanden: 



Kalk * 797 



Thonerde 1*716 



Kieselsäure 30 * 984 



Schwefelsaurer Kalk ] 



Eisenoxyd | Spuren. 



Manganoxyd ) 



Zusammen in Salzsäure unlöslich: 33*497 Procente. 

 Zur beiläufigen Ermittlung des vorhandenen Bitumens wurde 

 der bei 100" C getrocknete Kalkstein durch ungefähr 15 Minuten 

 in Rothglühhitze erhalten, dann zu wiederholten Malen mit kohlen- 

 saurem Ammoniak benetzt, wieder getrocknet und endlich gewogen, 

 die so erhaltene Gewichtsdifferenz aber als Bitumen in Rechnung 

 gebracht. Drei auf solche Weise angestellte Versuche lieferten 

 folgende Resultate : 



1*480 Gramm. Kalkstein gaben 0*020 Gramm. Gewichtsverlust. 

 2*012 „ „ „ 0*026 „ „ 



1*793 „ „ „ 0*028 



[m Mittel enthalten sonach hundert Theile des Kalksteines 

 1*470 Procente Bitumen. 



Die procentische Zusammensetzung des Kalksteines von Sie- 

 vering ist daher: 



